Período de exposição: 24 e 336 horas. Após envelhecimento, as amostras têm de ser condicionadas durante, pelo menos, 21 dias antes de ser realizado o ensaio de tração, em conformidade com o ponto 4.3.1.1. Critérios de aceitação: a) 20 %, após 336 horas de envelhecimento, quando comparada com a resistência à tração do material envelhecido durante 24 horas, b) 50 %, após 336 horas de envelhecimento, quando comparada com a resistência à rotura do material envelhecido durante 24 horas. 4.5. Especificações relativas a mangueiras não acopladas 4.5.1. Estanquidade (permeabilidade) ao gás 4.5.1.1. Liga-se uma manga com o comprimento livre de 1 m a um recipiente cheio de propano líquido à temperatura de 23 °C ± 2 °C. 4.5.1.2. O ensaio deve ser realizado em conformidade com o método descrito na norma ISO 4080. 4.5.1.3. As fugas através da parede da mangueira não devem exceder 95 cm3 de vapor por metro de mangueira, em cada período de 24 horas. As fugas de GPL líquido, que têm de medidas, devem ser inferiores às fugas gasosas (95 cm3/hora). 4.5.2. Resistência a baixas temperaturas 4.5.2.1. O ensaio deve ser realizado em conformidade com a norma ISO 4672, método B. 4.5.2.2. Temperatura de ensaio: – 25 °C ± 3 °C. 4.5.2.3. Não são permitidas fissuras nem rotura. 4.5.3. Resistência a altas temperaturas 4.5.3.1. Uma amostra de manga, pressurizada à PP, com o comprimento mínimo de 0,5 m, é colocada num forno à temperatura de 125 °C ± 2 °C durante 24 horas.